vom ö. Januar IS 80. 7 



benutzte, bei geringer Länge verhältnissmässig stark (etwa 6™"^ im 

 Quadrat) waren, mithin nur wenig Widerstand hatten, so konnte 

 der Widerstand einer ähnlichen Luftschicht, die auf der Oberfläche 

 der Kohle wegen ihrer viel grösseren Verdichtungs^raft für Gase 

 auch viel stärker sein wird als bei den Metallen, einen über- 

 wiegenden Einfluss auf seine Messungsresultate ausgeübt haben. 

 Zur Prüfung dieser Vermuthung brach ich einen Kohlenstab, der 

 bereits zu Messungen gedient und eine entschiedene Vergrösserung 

 der Leitungsfähigkeit bei wachsender Temperatur gezeigt hatte, 

 etwa 20"^'" von dem Kupferüberzuge des einen Endes ab und 

 tauchte das freie Ende nach Au erb ach 's Methode in geschmol- 

 zenes Loth, an welches nach der Erkaltung der andere Zuleitungs- 

 draht zur Brücke festgelöthet wurde. Der Erfolg war ein über- 

 raschender. Der Widerstand des jetzt etwa 10"^™ langen Kohlen- 

 stabes vergrösserte sich ganz entschieden bei steigender Tempe- 

 ratur! Ein anderer Versuch mit einem längeren Kohlenstabe, dessen 

 eines Ende ebenfalls nach Auerbach's Methode durch Loth mit 

 dem Brückendrahte verbunden wurde, ergab zwar noch eine Zu- 

 nahme der Leitungsfähigkeit bei wachsender Temperatur, doch 

 war der Coefficient derselben ein weit kleinerer geworden. Eine 

 genaue Messung erwies sich als unthunlich, da der Widerstand, 

 namentlich bei höheren Temperaturen, zu schwankend war. 



Endlich wurde noch ein Gasretortenkohlenstab von quadra- 

 tischem Querschnitte, von 63°'"'" Durchschnittsfläche und 120™'^ 

 Länge, zunächst an den Enden mit Loth umgössen, und dann der 

 Widerstand bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Die Mes- 

 sungen waren sehr unconstant, doch war ein entschiedenes An- 

 steigen des Widerstandes bei steigender Temperatur zu beobachten. 

 Darauf wurden die Lothkappen entfernt und die Enden galvanisch 

 verkupfert. Es ergab sich jetzt bei steigender Temperatur eine 

 ebenso entschiedene und ganz regelmässige Verminderung des 

 Widerstandes. 



Durch diese Versuche ist wohl unzweifelhaft erwiesen, dass 

 bei der von Auerbach benutzten Methode der Umgiessung der 

 Kohlenenden mit Loth keine directe Verbindung der Kohle mit 

 dem Metalle erzielt wird, dass im Gegentheil wie beim Eintauchen 

 eines nicht direct amalgamirbaren Metalles in Quecksilber eine die 

 Kohle und das umhüllende Metall trennende Schicht verdichteter 



